JWTCSJWTCS 4004

： 2007

耐候性試験用の基準塗装試験板

平成 19 年 9 月 1 日 制定
財団法人 日本ウエザリングテストセンター

目

次ページ

序文 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1

適用範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

引用規格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

3

用語及び定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

3.1 基準塗料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
3.2 基準塗装試験板 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
4基準塗料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

4.1 基準塗料の種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
4.2 基準塗料の配合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
5

基準塗料の品質 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

5.1 光沢保持率測定用の基準塗料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
5.2 色差測定用の塗基準料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
6

試験方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

6.1 基準塗装試験板の作製 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
6.2 試験の一般条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
6.3 基準塗装試験板の暴露 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
6.4 基準塗装試験板の品質測定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
7

表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

7.1

合成樹脂調合ペイントの上塗り塗料・白色(SAW)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57.2

鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料の上塗り塗料・赤色(SUR) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

附属書(参考) 基準塗装試験板の促進耐候性試験及び大気暴露試験結果の例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6(1)

まえがき
この規格は，財団法人日本ウエザリングテストセンター（以下、ＪＷＴＣという。
）が新発電システ
ムの標準化に関する調査研究の一環として、平成 3 年度から 14 年度まで塗料系分科会(福島稔分科会長以下委員 14 名)で行った調査研究の結果を「耐候性試験用の基準塗装試験版」として取りまとめ、JIS 素案として報告したものである。
しかし、その後 JIS として制定されるまでには至らなかったため、平成 16 年度からＪＷＴＣの技術委員会(外川靖人委員長以下委員 11 名)で検討を行い、
平成 18 年 10 月 19 日の同委員会で JWTC 規格として制定することが議決された。
なお、この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が，技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。ＪＷＴＣは，このような技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について，責任をもたない。

(2)

1
4004：2007

財団法人 日本ｳｴｻﾞﾘﾝｸﾞﾃｽﾄｾﾝﾀｰ規格

JWTCS
4004：2007

耐候性試験用の基準塗装試験板
Painted Reference Specimen for Weathering Test

序文
この規格は、平成 3 年度から 14 年度まで実施した新発電システムの標準化に関する研究の新発電システム塗装技術の開発のうち、「耐候性評価のための基準塗料の検討(Ｆシリーズ)」の成果を基に作成したものである。
屋外使用の塗装塗膜には，高い耐候性が強く要求される。このため大気暴露試験が実施されるが、塗膜の劣化は暴露地及び暴露期間の気象条件に影響されるため、暴露時期及び暴露場所の異なる試験結果を比較することは困難である。
このため、JIS K 5600‑1‑8 (塗料一般試験方法‑第 1 部:通則−第 8 節:見本品)では、品質劣化の評価に当たっては、製品試料と評価対照品としての見本品を同時に同様に試験した結果を比較することが規定されているが、同規格の 2.3 設定方式による区分の a)規定見本品に該当するものはまだないため、当事者間の協定による見本品が用いられているのが現状であり、見本品の恒常性が保証されていない｡
そこで、本規格では、耐候性評価に使用する見本品として、原材料を規定した基準塗料を用いた耐候性試験用の基準塗装試験板について規定した。
１．適用範囲
この規格は、JIS K 5600‑1‑8 の 2.3 設定方式による区分の a)規定見本品に該当するものとして、耐候性試験(大気暴露試験)及び促進耐候性試験に使用する見本品として、原材料を規定した基準塗料を用いた耐候性試験用の基準塗装試験板について規定する。
基準塗装試験板は、製品試料と同時に試験することで、異なる暴露地及び暴露期間で得た耐候性の相対比較を行うときの基準として用いる。
備考

この規格に対応する国際規格はない。

２．引用規格
次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。
これらの引用規格のうちで，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その後の改正版(追補を含む。)には適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版(追補を含む。)を適用する。

24004：2007

JIS G 3101：1995

一般構造用圧延鋼材

JIS K 5500：2000

塗料用語

JIS K 5516：1992

合成樹脂調合ペイント

JIS K 5551：1991

エポキシ樹脂塗料

JIS K 5552：1991

ジンクリッチプライマー

JIS K 5600‑1‑1：1999

塗料一般試験方法―第 1 部：通則―第 1 節：試験一般(条件及び方法)

JIS K 5600‑1‑8：1999

塗料一般試験方法―第 1 部：通則―第 8 節：見本品

JIS K 5600‑4‑5：1999

塗料一般試験方法―第 4 部：塗膜の視覚特性―第 5 節：測色(測定)JIS K 5600‑4‑6：1999塗料一般試験方法―第 4 部：塗膜の視覚特性―第 5 節：測色(色差の計算)

JIS K 5600‑4‑7：1999

塗料一般試験方法―第 4 部：塗膜の視覚特性―第 7 節：鏡面光沢度

JIS K 5600‑7‑7：1999

塗料一般試験方法―第 7 部：塗膜の長期耐候性―第 7 節：促進耐候性(キセノンランプ法)

JIS K 5625：1995

シアナミド鉛さび止めペイント

JIS K 5633：1995

エッチングプライマー

JIS K 5657：1992

鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料

３．用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS K 5500 によるほか，次による。
３．１

基準塗料

基準塗装試験板を作製するために使用される、規定された材料を用いて作製された塗料。
３．２

基準塗装試験板

60 度鏡面光沢度の保持率(以下、光沢保持率という)及び L*a*b*表色系の色差(以下、色差という)の変化を評価するために基準塗料を用いて作製された試験板(見本品)。
４．基準塗料
４．１

基準塗料の種類

基準塗料の種類は表 1 による。
表1

品質項目

基準塗料の種類
基準塗料

基準塗料の略号

光沢保持率

合成樹脂調合ペイントの上塗り塗料・白色

SAW

色差

鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料の上塗り塗料・赤色

SUR

４．２

基準塗料の配合

４．２．１
による。

光沢保持率測定用の基準塗料

光沢保持率測定用の基準塗料(SAW)の配合は、表 2

34004：2007

顔料

樹脂添加剤

溶剤

表 2 合成樹脂調合ペイントの上塗り塗料・白色(SAW)の配合
材 料
質量部
品名(製造会社)
R‑二酸化チタン(Al、Si 処理)
タイペーク CR‑95
25.0(石原産業㈱)炭酸カルシウムサンライト#1500
10.0(竹原化学工業㈱)大豆油変性アルキド樹脂ワ
ベッコゾール P470‑4055.0
ニス(大日本インキ化学工業㈱)酸化ポリエチレンワックス
ディスパロン#4200‑20
系
1.0(楠本化成㈱)
沈降防止剤
アルキルシリコーン
信越シリコン KF‑960.3(信越化学工業㈱)ミネラルスピリット
8.7

注記 1 大豆油変性アルキド樹脂ソリッドに対し、乾燥剤としてナフテン酸鉛及び酸化コバルトを各々の金属量で 0.5％、0.05％、皮張り防止剤として MEK オキシムを 0.1％を添加する｡
注記 2 材料は、卓上サンドミルなどを用いて､20・ｍ(分布図法)程度に分散する｡
注記 3 PVC：22.3 質量％４．２．２

色差測定用の基準塗料

色差測定用の基準塗料(SUR)の配合は、表 3 による。

表3

鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料の上塗り塗料・赤色(SUR)の配合
質量材料
品名(製造会社)部
顔料
パーマネントカーミン FB
セイカファーストカーミン
10.0(CI PIG R‑5)3840
(大日精化工業㈱)樹脂
スチレン含有アクリルポリ
アクリディック A‑801P
オ ー ル ワ ニ ス {OH 価 50( 溶80.0(大日本インキ化学工業㈱)液)、不揮発分 50±1%
添 加 アルキルシリコーン
信越シリコン KF‑960.3剤(信越化学工業㈱)

主剤

硬化剤

注記 1
注記 2

溶剤
樹脂

トルエン
HMDI イソシアヌレート{不揮発分 75±1%、NCO 含有量 15〜16%}9.720.0

バーノック DN980(大日本インキ化学工業㈱)

材料は、卓上サンドミルなどを用いて､20・ｍ(分布図法)程度に分散する｡
PVC：11.8 質量％

５．基準塗料の品質
５．１

光沢保持率測定用の基準塗料

基準塗料(SAW)の初期光沢度及び光沢保持率は､箇条 6によって試験を行い、表 4 の範囲にあること。

44004：2007

表4初期 60 度鏡面光沢度の範囲
暴露時間(h)
光沢保持率(%)
５．２

色差測定用の基準塗料

SAW の初期光沢度及び光沢保持率
74.6〜84.5
400600800
86.5±2.563.5±7.541.5±6.5

1000
29.4±3.5

基準塗料(SUR)の初期値及び色差は､箇条 6 によって試験を行い、表 5 の範囲にあること。
表5初期 L*、 a*、 b*

SUR の初期測色値及び色差

L*=35.93〜36.23、 a*=55.79〜56.22、 b*=39.32〜40.36

暴露時間(h)
色 差(ΔE*ab)1000
6.5±1.01200
10.0±1.0

1400
13.5±1.0

1600
18.0±1.0

６．試験方法
試験方法は、次のとおりとする。
６．１

基準塗装試験板の作成

６．１．１

試験板の材質及び寸法

1) 材質は、JIS G 3101 の SS400 をブラスト処理したものとする。
2) 寸法は、150mm×70mm×3.2mm とする。
６．１．２

作製方法

1) 試験板の塗装は、片面にスプレー塗りとする。塗り方は、表 6 に示す仕様(膜厚は乾燥膜厚を表す)によって行う。
2) 試験板の裏面は、JIS K 5551 のエポキシ樹脂塗料で 500・ｍ以上の膜厚に塗装する｡
3) 試験板の端部は、同じ上塗り塗料で十分に塗包む。
表6種類

SAWSUR

1 層目
2 層目
3 層目
4 層目
5 層目
1 層目
2 層目
3 層目
4 層目

試験板の塗装仕様
塗装仕様
JIS K 5633 エッチングプライマ 2 種(15〜20・m)
JIS K 5625 シアナミド鉛さび止めペイント 2 種(30〜40・m)
JIS K 5625 シアナミド鉛さび止めペイント 2 種(35＋30〜40・m)
JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 2 種中塗り用(25〜35・m)
SAW 基準塗料上塗(20〜30・m)
JIS K 5552 ジンクリッチプライマ 2 種(15〜20・m)
JIS K 5551 エポキシ樹脂塗料 2 種下塗(55〜65・m)
JIS K 5657 鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用中塗(25〜35・m)
SUR 基準塗料上塗(20〜30・m)
試験の一般条件は、JIS K 5600‑1‑1 による。

６．２

試験の一般条件

６．３

基準塗装試験板の暴露

基準塗装試験板の暴露は、JIS K 5600‑7‑7 の促進耐候性(キ54004：2007

セノンランプ法)に基づき、次に示す暴露時間の試験を行う｡なお､試験板は 2 枚用いる。
測定項目

記号

光沢保持率

SAW

400

600

800

1000

色SUR

1000

1200

1400

1600

６．４

差

暴露時間(h)基準塗装試験板の品質測定

基準塗装試験板の暴露後における品質(光沢保持率又は色差)測定は、次による。
６．４．１

光沢保持率の測定

JIS K 5600‑4‑7 の 5.3 鏡面光沢計によって 60 度鏡面光沢度を測定する｡ ただし､基準塗装試験板表面全体を柔らかい刷毛で軽く払った後､試験板の上・中・下の 3 箇所を測定し､その平均値を用いて光沢保持率を算出する｡
６．４．２

色差の測定

JIS K 5600‑4‑5 の 6.4 三刺激値色彩計によって測定し、JIS K 5600‑4‑6*によって色差( ΔE ab)を求める｡ ただし､試験板表面全体を柔らかい刷毛で軽く払った後､試験板の上・中・下の 3 箇所の三刺激値(X･Y･Z)を測定し､その平均値を用いて色差を算出する

７．表示
基準塗装試験板の包装には次の試験事項を表示する。
７．１

合成樹脂調合ペイントの上塗り塗料・白色(SAW)

1) 基準塗装試験板の名称
2) この規格の適用
3) 測定器の種類(鏡面光度計など)及び入射角度4) 暴露時間と光沢度測定結果
5) 品質(光沢保持率)の合否
6) 測定年月日
7) 測定者名
8) その他必要事項
７．２ 鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料の上塗り塗料・赤色(SUR)
1) 基準塗装試験板の名称
2) この規格の適用
3) 測定器の種類(三刺激値色彩計など)
4) 暴露時間と色差測定結果
5) 品質(色差)の合否
6) 測定年月日
7) 測定者名
8) その他必要事項

64004：2007

附属書(参考) 基準塗装試験板の促進耐候性試験及び大気暴露試験結果の例
この附属書(参考)は、基準塗装試験板の促進耐候性試験及び大気暴露試験結果の例であり、規程の一部ではない。平成 11 年度〜14 年度まで実施した新発電システムの標準化に関する調査研究結果を基に作成したものである。

１. SAW（合成樹脂調合ペイント上塗り塗料・白)の光沢保持率測定結果
参考表 1

同一の光沢保持率に至るまでの促進耐候性試験時間及び暴露試験期間の比較例
光沢保持率(%)

85.6±2.0

86.5±2.563.5±7.5

41.5±6.5

29.4±3.5

200 時間400 時間600 時間800 時間1000 時間200 時間400 時間496 時間590 時間716 時間大気暴露試験(銚子)――8.1 か月13.8 か月17.5 か月

大気暴露試験(宮古島)――

4.9 か月9.8 か月11.3 か月

試験方法
キセノンランプ法(JIS K 5600‑7‑7 促進耐候性)
サンシャインカーボンアーク灯式(旧 JIS K 5400 9.8)

備考 1．光沢保持率(％)は、キセノンランプ法で表記の試験時間後に試験片を回収して測定した結果である。
2．サンシャインカーボンアーク灯式及び大気暴露試験は、暴露後の測定結果から表記の光沢保持率(％)に至る時間を外挿して求めた期間である。
3．大気暴露試験の試験片は、回収後、表面を水洗し乾燥させた後に光沢度を測定した。
２. SUR（鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料上塗り塗料・赤)の測定結果
参考表 2

同一の色差に至るまでの促進耐候性試験時間及び暴露試験期間の比較例

色差(ΔE*ab)
試験方法

6.5±1.0

10.0±1.0

13.5±1.0

18.0±1.0

21.5±1.524.5±1.51000 時間

1200 時間1400 時間1600 時間1800 時間2000 時間

833 時間980 時間1125 時間

1328 時間1600 時間1950 時間―

11.9 か月

15.9 か月

19.7 か月

21.6 か月24.5 か月―

10.2 か月

12.3 か月18.2 か月

20.0 か月

22.4 か月

キセンンランプ法(JISK5600‑7‑7 促 進耐候性)
サンシャインカーボ
ンアーク灯式(旧 JISK5400 9.8)
大気暴露試験(銚子)
大気暴露試験
(宮古島)

74004：2007

備考 1．色差(ΔE*ab)は、キセノンランプ法で表記の試験時間後に試験片を回収して測定した結果である。
2．サンシャインカーボンアーク灯式及び大気暴露試験は、暴露後の測定結果から表記の色差(ΔE*ab)に至る時間を外挿して求めた期間である。
3．屋外暴露試験の試験片は、回収後、表面を水洗し乾燥させた後に三刺激値を測定した。

84004：2007

新発電システムの標準化に関する調査研究(新発電関連要素機器の長期耐久性及び寿命予測の標準化)塗料系分科会
氏名(委員長) 福島

(委員)

中田

相

川

田

構成表所属
稔

社団法人 日本橋梁・鋼構造物塗装技術協会

幹夫

経済産業省 産業技術環境局 標準課

光夫

独立行政法人 産業技術総合研究所 成果普及部門

中誠財団法人 鉄道総合技術研究所 材料技術研究部

高橋威

財団法人 日本塗料検査協会 東支部

吉田

豊

彦

社団法人 色材協会

西村幸雄

社団法人 日本塗料工業会

嘉弘

社団法人 日本電機工業会

岡
高橋

孝

治

社団法人 日本塗装工業会

桐村勝也

日本ペイント株式会社 汎用塗料事業部

糟谷誠

関西ペイント販売株式会社 建設塗料本部

山

本

基

弘

大日本塗料株式会社 開発本部

安

川

一郎

神東塗料株式会社 防食塗料事業部

眞田

昌

宏

株式会社トウペ 技術本部

下谷正夫

財団法人 日本ウエザリングテストセンター(事務局) 紺野晃弘財団法人 日本ウエザリングテストセンター

梅田

浩

孝

財団法人 日本ウエザリングテストセンター